224 
100 x 6.844 x 6.113 
18.73 X 0.113 + 12.27 X 6.822 en 
Az 6,745 volgens de berekening, terwijl bij proeven I-III 
6,771 gevonden is, welke uitkomsten slechts 0,4%, van el- 
kander verschillen. 
De stof A van een specifiek gewigt gelijk 6,844 bevat 94,8% 
tinoxijde van eene densiteit = x en 5,2% vreemde zelfstandig- 
heden van eene densiteit = ij. 
Daar slechts 5,2% vreemde zelfstandigheden in deze stof aan- 
wezig zijn, zoo zal, wanneer men voor deze een benaderend 
specifiek gewigt stelt, het specifiek gewigt der 95°/, tinoxijde 
bekend worden, terwijl eene kleine fout in de onderstelling, 
slechts een’ zeer geringen invloed op de densiteit van het tin- 
oxijde hebben zal. Het specifiek gewigt der vreemde zelfstan- 
digheden, die voor een groot deel uit kwarts bestaan, aan 
kwarts gelijk (waardoor men dus niet ver van de waarheid 
zal zijn); dus 2,68 stellende, zoo wordt dit in de formule 
plaatsende f 
100 Xx 2,68 X x 
O18X 2,68 + 5,2 Xxx. 
en x = 7,481 als de densiteit van het zuivere tinoxijde, zooals het 
in den erts aanwezig is (f). Onder dezelfde onderstelling dit 
voor de stof B berekenende wordt x = 7,25. 
De gewone tinerts van 6,771 densiteit moet volgens proef 
IV en de zamenstelling der stoffen A en B 9%f0/o tinoxijde 
en 5,9, vreemde zelfstandigheden bevatten, (hier zij aange- 
6,814 = 
(1) Ofschoon de stoffen, die den tinerts verontreinigen, zonder eenigen 
twijfel in uiterlijk en zamenstelling ijzerhoudend kwarts zijn, zoo wil ik 
toch eens in de onderstelde densiteit van deze zelfstandigheden aan beide 
zijden eene fout van 5°%% onderstellen, namelijk dat 2,546 en 2,814, ui- 
tersten die ten dezen bijna ondenkbaar zijn, hun specifiek gewigt zoude 
voorstellen, dan zou, dit in de formule brengende, de densiteit van zui- 
veren tinerts in stede van 7,4815 óf 7,543 óf 7,410 worden, welke uiter- 
sten slechts 0,9%% gemiddeld van de gevondene verschillen. Men moge 
hieruit afleiden, hoe groote zekerheid er voor de juistheid der bepaling 
van het specifiek gewigt van het zuivere tinoxijde bestaat. 
